ISSN: 1410-8917
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 18 (2) (2015) : 44 – 49
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Pengaruh H 2 SO 4 pada PVA dalam Modifikasi Tongkol Jagung-Bulu Ayam sebagai Adsorben Campuran Logam Pb(II) dan Cd(II)
Resti Puteri Utami a , Rum Hastuti a* , Khabibi a
a Analytical Chemistry Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang
* Corresponding author: rum.hastuti@live.undip.ac.id
A r t i c l e   I n f o A b s t r a c t
Keywords: adsorption, corncobs-chicken feathers adsorbent, adsorption capacity
PVA-H 2 SO 4 modified  corn  cobs-chicken  feathers  adsorbents  have  been  successfully prepared by mixing corncobs, chicken feather adsorbents, PVA-H 2 SO 4 and gluteraldehyde as crosslinking agents. Adsorbents were characterized using gas sorption analysis (GSA) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Adsorption was carried out at pH 5 with  variation  of  contact  time  and  concentration  by  submersion  method.  The  FTIR analysis  results  indicated  that  the  addition  of  H 2 SO 4 to  the  PVA  did  not  indicate  the presence of a new functional group cluster. While the GSA analysis results showed that PVA-H 2 SO 4 modified  adsorbents  had  better  surface  physical  properties  compared  to unmodified  adsorbents.  The  maximum  adsorption  capacity  of  the  Langmuir  isotherm model on PVA-H 2 SO 4 modified corn cobs-chicken feathers adsorbents was greater which 9.199 mg/g for Pb 2+ and 6.752 mg/g for Cd 2+ compared to unmodified chicken adsorbents with  maximum  adsorption  capacity  for  Pb 2+ and  Cd 2+ were 8.613  mg/g and  5.862 mg/g respectively.

## A b s t r a k
Kata Kunci:
adsorpsi, adsorben tongkol jagung- bulu ayam, kapasitas adsorpsi Adsorben  tongkol  jagung-bulu  ayam  termodifikasi  PVA-H2SO4  telah  berhasil  dibuat dengan  mencampurkan  tongkol  jagung,  adsorben  bulu  ayam,  PVA-H2SO4  dan gluteraldehid sebagai agen pengikat silang. Adsorben dikarakterisasi menggunakan gas sorption  analysis  (GSA)  dan  Fourier  transform  infrared  spectroscopy  (FTIR).  Adsorpsi dilakukan  pada  pH  5  dengan  variasi  waktu  kontak  dan  konsentrasi  melalui  metode perendaman. Hasil analisis FTIR mengindikasikan bahwa penambahan H 2 SO 4 pada PVA tidak  menunjukkan  adanya  spekta  gugus  fungsi  baru.  Sedangkan  hasil  analisis  GSA menunjukkan  bahwa  adsorben  termodifikasi  PVA-H 2 SO 4 mempunyai  sifat  fisik permukaan yang lebih baik dibandingkan dengan adsorben tanpa modifikasi. Kapasitas adsorpsi maksimum dari model isoterm Langmuir pada adsorben tongkol jagung-bulu ayam termodifikasi PVA-H 2 SO 4 adalah lebih besar yaitu 9,199 mg/g untuk Pb 2+ dan 6,752 mg/g  untuk  Cd 2+ dibandingkan  adsorben  ayam  tanpa  modifikasi  dengan  kapasitas adsorpsi maksimum untuk Pb 2+ dan Cd 2+ masing-masing adalah 8,613 mg/g dan 5,862 mg/g.

## 1. Pendahuluan
Pencemaran  lingkungan  khususnya  limbah  cair merupakan  masalah  besar  yang  harus  diatasi.  Logam berat yang mengandung ion logam Pb 2+ dan Cd 2+ berasal dari industri pertambangan, pelapisan logam dan tekstil. Keberadaan  kedua  ion  logam  dalam  perairan  yang
terakumulasi  berpotensi  merusak  organ  ginjal,  hati, otak,  sistem  syaraf  dan  reproduksi  pada  manusia  [1]. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kadar ion logam tersebut.
Jagung  sebagai  sumber  pangan  hasil  produksi pertanian  di  Indonesia  mencapai  angka  produksi  17,6
juta  ton  pada  tahun  2011  dan  mengalami  peningkatan menjadi  19,4  juta  ton  tahun  2012.  Namun  kegiatan pengolahan  dan  pemanfaatan  produk  samping  seperti tongkol  jagung  masih  kurang.  Kebanyakan  limbah tongkol  jagung  dibakar  maupun  dikubur  tanpa dimanfaatkan terlebih dahulu.
Tongkol  jagung  menurut  Lorenz  dan  Kulp  [2] mengandung  selulosa  (41%)  dan  hemiselulosa  (36%) yang cukup tinggi. Tongkol jagung juga memiliki gugus karboksil, fenolat, amina dan hidroksil yang mempunyai afinitas yang baik terhadap ion logam sehingga terbukti efektif dapat digunakan sebagai adsorben [3].
Selain  pemanfaatan  limbah  pertanian  yang  masih kurang, limbah dari hasil peternakan juga belum banyak dimanfaatkan.  Peningkatan  produksi  peternakan  ayam dapat menimbulkan volume limbah bulu ayam semakin banyak.  Pada  tahun  2010  produksi  ayam  pedaging mencapai 986 juta ekor dan akan terus meningkat setiap tahunnya.  Menurut  Aguayo-Villarreal dkk.  [4],  bulu ayam mengandung gugus aktif N-H, C=O, O-H dan S-H yang  dapat mengurangi  kadar  logam  berat,  limbah  zat warna, dan senyawa organik beracun .
Beberapa  penelitian  telah  melakukan  upaya  untuk mengurangi  limbah  dengan  metode  adsorpsi  adalah Abbas dkk.  [5]  menggunakan  adsorben  tongkol  jagung untuk  adsorpsi  ion  logam  Cr  sedangkan  Leyva-Ramos dkk. [6] untuk adsorpsi ion logam Cd. Aguayo-Villarreal dkk. [4] telah berhasil menggunakan adsorben dari bulu ayam  untuk  adsorpsi  ion  logam  Zn  dan  zat  warna Methylene  Blue.  Peningkatan  kapasitas  adsorpsi  juga dapat  dilakukan  dengan  penambahan  senyawa  seperti poly vinyl alcohol (PVA). Dalam PVA memiliki gugus OH yang  tinggi  dan  kemampuannya  sebagai  porogen sehingga adsorben lebih banyak menyerap ion logam [7].
Namun,  penggabungan  tongkol  jagung  dan  bulu ayam  sebagai  adsorben  dengan  modifikasi  PVA  yang ditambahkan H 2 SO 4 belum pernah dilakukan sebelumnya.  Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  ini diharapkan  dapat  meningkatkan  daya  adsorpsi  baik secara  fisik  maupun  kimia  dengan  menggabungkan gugus-gugus  aktif  pada  kedua  adsorben  dan meningkatkan porositas dengan PVA.

## 2. Metode Penelitian

## Alat dan Bahan
Alat: Alat yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas  alat-alat  gelas, Fourier  Transform  Infrared  (FTIR) Simadzu, Magnetic stirrer, pH meter, Spektrofotometer Serapan  Atom  (SSA)  Shimadzu,  Timbangan  analitis (Ohaus PA214 Pioneer), oven dan Brunauer, Emmet, dan Teller  (BET)  Quantachrome  Instruments  version  11.0. Bahan:  Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  terdiri  atas  tongkol  jagung,  bulu  ayam,  asam  asetat (Merck), Dietileter (Merck), PVA (Merck), H 2 SO 4 (Merck), Pb(NO 3 ) 2 (Merck), CdSO 4 .8H 2 O (Merck), Aqua demineralisasi,  NaOH  (Merck)  dan  Gluteraldehid (Merck).

## Preparasi Adsorben Bulu Ayam
Bulu  ayam  dilakukan  pencucian,  penggilingan, perendaman  dengan  dietileter  dan  pengeringan  hingga diperoleh serbuk yang halus.

## Preparasi Adsorben Tongkol Jagung
Tongkol  Jagung  dicuci  dan  dikeringkan  hingga kering  selama  ±24  jam  kemudian  dihaluskan  dan disaring  dengan  ukuran  150  mesh  hingga  diperoleh serbuk tongkol jagung.
Preparasi Adsorben Tongkol Jagung – Bulu Ayam (A 1 )
Larutan asam asetat 1% dipanaskan pada suhu 80°C selama  60  menit  kemudian  ditambahkan  adsorben tongkol  jagung  dan  bulu  ayam.  Campuran  direndam selama 30 menit dan disaring. Residu hasil penyaringan direndam dalam larutan NaOH 1 M selama 24 jam. Untuk meningkatkan  ketahanan  kimiawi,  terutama  terhadap asam, adsorben direndam selama 24 jam dalam larutan pengikat  silang  gluteraldehid  0,02%  (v/v)  sehingga terjadi ikat silang. Adsorben kontrol yang telah terbentuk dikeringkan dan dikarakterisasi dengan BET dan FTIR.
Penambahan H 2 SO 4 pada PVA
PVA  dilarutkan  dalam  akuades  panas  kemudian didinginkan.  Asam  sulfat  11  M  ditambahkan  secara  per tetes  dan  diaduk  selama  2,5  jam  dengan stirrer. Campuran PVA- H 2 SO 4 yang beberntuk gel dicuci dengan menggunakan akuades sampai filtrat mempunyai pH 5. Gel kemudian dioven pada suhu 40°C selama 10 jam.
Preparasi Adsorben Tongkol Jagung – Bulu Ayam Modifikasi (A 2 )
Larutan asam asetat 1% dipanaskan pada suhu 80°C selama  60  menit  kemudian    ditambahkan    adsorben tongkol  jagung,  bulu  ayam  dan  5%  PVA-H 2 SO 4 (v/v). Campuran  direndam  selama  30  menit  dan  disaring. Residu hasil penyaringan direndam dalam larutan NaOH 1  M  selama  24  jam.  Untuk  meningkatkan  ketahanan kimiawi,  terutama  terhadap  asam,  adsorben  direndam selama  24  jam  dalam  larutan  pengikat  silang gluteraldehid  0,02%  (v/v)  sehingga  terjadi  ikat  silang. Adsorben  modifikasi  yang  telah  terbentuk  dikeringkan dan dikarakterisasi dengan BET dan FTIR.
Optimasi Penyerapan Ion Logam Campuran Pb 2+ dan Cd 2+ oleh A 1 dan A 2

## Waktu kontak
Adsorben  A 1 maupun  A 2 direndam  dalam  larutan campuran ion logam Pb 2+ dan Cd 2+ (1:1) 10 ppm pada pH 5 dan diaduk dengan variasi waktu kontak 30, 60, 90, 120, dan  150  menit.  Larutan  disaring  dan  filtrat  dianalisis dengan AAS.

## Konsentrasi
Adsorben  A 1 maupun  A 2 direndam  dalam  larutan campuran  ion  logam  Pb 2+ dan  Cd 2+ (1:1)  dengan  variasi konsentrasi  10,  20,  30,  40  dan  50  ppm  pada  PH  5  dan diaduk  sampai  batas  waktu  serapan  optimum.  Larutan disaring dan filtrat dianalisis dengan AAS.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 18 (2) (2015) : 44 – 49

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Pengaruh Penambahan H 2 SO 4 pada PVA
PVA  merupakan  alkohol  sekunder  yang  akan mengalami  reaksi  eliminasi  dengan  asam  kuat  seperti H 2 SO 4 .  Gugus  hidroksil  pada  alkohol  mengalami protonasi oleh H + dari H 2 SO 4 sehingga terjadi pelepasan molekul  air  (dehidrasi)  dan  terbentuknya  suatu karbokation.  Selanjutnya  sebuah  proton  terlepas  dari PVA  dan  terjadi  penataan  ulang  menghasilkan  suatu alkena  [8].  Reaksi  PVA  dengan  H 2 SO 4 disajikan  pada gambar 1.
Gambar 1. Reaksi PVA dengan H 2 SO 4 [8]
Reaksi  pada  gambar  1  merupakan  reaksi  reversibel yang menghasilkan produk alkena pada suhu 100°C. Pada penelitian  ini  reaksi  berlangsung  pada  suhu  ruangan sehingga  kemungkinan  besar  tidak  terbentuk  alkena. Penambahan H 2 SO 4 pada PVA tidak menghasilkan gugus SO 4 H yang dapat berinteraksi dengan ion logam sehingga hanya  gugus  OH  yang  dapat  berperan  dalam meningkatkan kualitas adsorben.

## Karakterisasi Adsorben Menggunakan FTIR
Karakterisasi  menggunakan
Fourier  Transform
Infrared
Spectroscopy (FTIR) bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada adsorben. Hasil analisis FTIR pada A 1 dan A 2 disajikan pada gambar 2 dan 3. Gambar 2. Spektra FTIR A 1

## Gambar 3. Spektra FTIR A 2
Dari gambar  2 pada bilangan gelombang 3425 cm -1 menunjukkan vibrasi ulur O-H, vibrasi ulur C-H alifatik pada  2924  cm -1 ,  vibrasi  ulur  C=O  dari  amida  pada  1651 cm -1 dan  vibrasi  ulur  C-O  pada  1049  cm -1 .  Berdasarkan hasil  spektra  FTIR  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa pada  A 1 mengandung  selulosa  dari  tongkol  jagung  dan keratin dari bulu ayam.
Pada gambar 3, A 2 menghasilkan spektra yang sama dengan  spektra  A 1 ,  hasil  menunjukkan  adanya  C-H alifatik,  C-O, C=O dari amida dan O-H. Tidak ada spektra baru yang menunjukkan adanya S=O maupun C=C akibat penambahan  PVA  dengan  H 2 SO 4 .  Namun  terjadi peningkatan  jumlah  gugus  O-H  yang  dicirikan  dengan penurunan  % transmitansi pada spektra A 1 sekitar 11,2% sedangkan pada A 2 sekitar 5%. Hubungan antara persen transmitansi dan absorbansi dapat digambarkan dengan persamaan A=log  1/T,  dimana  A  sebanding  dengan konsentrasi dan berbanding terbalik dengan transmitansi.
Hal  ini  membuktikan  bahwa  reaksi  PVA  dengan H 2 SO 4 pada  gambar  1  tidak  terjadi.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  penambahan  H 2 SO 4 pada  PVA  tidak menambah  gugus  baru.  Kualitas  adsorben  tetap  lebih baik dengan bertambahnya gugus OH dari PVA.

## Karakterisasi Adsorben Menggunakan BET
Karakterisasi menggunakan Brunauer, Emmett dan Teller  bertujuan  untuk  mengetahui  luas  permukaan, rata-rata  pori  dan  total  volume  pori.  Hasil  analisis disajikan pada tabel 1.
Tabel 1: Hasil analisis BET A 1 dan A 2
Hasil  analisis  BET  menunjukkan  peningkatan ukuran  pori,  total  volume  pori  dan  luas  permukaan. Penambahan PVA sebagai porogen pada A 2 menyebabkan peningkatan  ukuran  pori  sebesar  79,57%  dan  total volume  pori  2,5  kali  lipat  dari  A 1 .  Peningkatan  luas permukaan sebesar 43,42% pada A 2 dapat memperbaiki kualitas  adsorben  karena  semakin  luas  permukaan adsorben kemungkinan adsorbat untuk terserap semakin besar (Alberty dan Daniels, 1987).
Optimasi Penyerapan Ion Logam Campuran Pb 2+ dan Cd 2+ oleh A 1 dan A 2
Kapasitas  adsorpsi  baik  A 1 dan  A 2 pada  penyerapan ion logam campuran Pb 2+ dan Cd 2+ dilakukan pada pH 5. Kondisi ini berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan kondisi pH terbaik adalah pada pH 5. Selain itu,  pada  pH  5  untuk  ion  logam  Pb 2+ dan  Cd 2+ larutan belum tepat jenuh dimana hasil kali kelarutan ion logam dan OH - dalam larutan belum melampaui harga ksp [9]. Harga  ksp  masing-masing  untuk  Pb 2+ dan  Cd 2+ adalah 3x10 -16 dan 5,3x10 -15 . Penyerapan logam lebih baik pada kondisi  asam  karena  pada  kondisi  basa  menyebabkan bertambahnya OH - dalam larutan [10]. Ion OH - berlebih akan  berikatan  dengan  ion  logam  membentuk  endapan M(OH) n sehingga mengurangi efisiensi proses adsorpsi. Kondisi  kedua  logam  pada  pH  5  dapat  dilihat  pada gambar 4.
Gambar 4. Grafik pourbaix timbal dan kadmium [11]

## Pengaruh Waktu Kontak
Waktu kontak merupakan salah satu parameter yang mempengaruhi  proses  adsorpsi.  Semakin  lama  waktu kontak, adsorpsi akan meningkat sampai waktu tertentu akan  mencapai  maksimum  dan  setelah  itu  akan  turun kembali  akibat  proses  desorpsi  [12].  Sehingga  untuk mendapatkan  waktu  kontak  terbaik  pada  penyerapan campuran  ion  logam  Pb 2+ dan  Cd 2+ oleh  A 1 dan  A 2 dilakukan pada variasi waktu antara 30 sampai 150 menit dengan selang waktu 30 menit. Pengaruh waktu kontak terhadap adsorpsi ion logam campuran Pb 2+ dan Cd 2+ oleh A 1 dan A 2 disajikan pada gambar 5 dan 6.
Gambar 5. Grafik hubungan waktu dan berat ion logam teradsorpsi oleh A 1
Gambar 6. Grafik hubungan waktu dan berat ion logam teradsorpsi oleh A 2
Pada gambar 5 dan 6 menunjukkan bahwa adsorpsi optimum  untuk  ion  logam  Pb 2+ dan  Cd 2+ oleh  A 1 dan  A 2 dicapai  pada  waktu  kontak  90  menit,  setelah  itu mengalami  penurunan  atau  desorpsi.  Desorpsi  adalah lepasnya  adsorbat  pada  permukaan  adsorben  kembali kedalam larutan akibat gugus aktif pada adsorben telah lewat jenuh [13].
Grafik  A 2 pada  gambar  6  menunjukkan  pola kecenderungan  yang  sama  yaitu  untuk  Pb 2+ dan Cd 2+ menghasilkan peningkatan berat teradsorpsi yang cukup signifikan dibandingkan dengan A 1 pada gambar 5, pada waktu kontak 30-90 menit mengalami peningkatan dan kemudian  mengalami  penurunan  hingga  waktu  kontak 150  menit.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan penambahan  PVA  pada  A 2 dapat  meningkatkan kemampuan  adsorben  dalam  menyerap  ion  logam melalui peningkatan jumlah gugus OH.
Kondisi  waktu  kontak  terbaik  pada  90  menit kemudian diaplikasikan untuk membandingkan persentase  logam  teradsorpsi  pada  larutan  logam campuran  dan  tunggal  pada  konsentrasi  awal  10  ppm. Hasil kompetisi logam disajikan pada gambar 7.
Gambar 7. Kompetisi logam pada (a) A 1 dan (b) A 2
Dari gambar 7 menunjukkan bahwa ion logam Pb 2+ lebih banyak teradsorpsi untuk logam campuran oleh A 1 sebesar 97,55% dan A 2 sebesar 98,87% dibandingkan ion logam Cd 2+ hanya teradsorpsi sebesar 93,91% oleh A 1 dan 96,86%  oleh  A 2 .  Sedangkan  pada  larutan  yang  berisi logam  tunggal,  persentasi  adsorpsi  rata-rata  mencapai 98,91%. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya kompetisi dalam larutan logam campuran.
Perbedaan  ukuran  ion  logam  terhidrat  antara  Pb 2+ dan Cd 2+ mempengaruhi adsorpsi dimana ion logam Pb 2+ memiliki jari-jari ion terhidrat sebesar 4,01 Å lebih kecil dibandingkan dengan Cd 2+ sebesar 4,26 Å. Semakin besar ukuran ion terhidrat maka akan semakin besar rintangan sterik,  sehingga  interaksi  elektrostatik  dengan  muatan
negatif  pada  adsorben  semakin  kecil  dan  kekuatan adsorpsi semakin rendah.

## Pengaruh Konsentrasi
Uji terhadap pengaruh konsentrasi bertujuan untuk menentukan kapasitas adsorpsi maksimum pada waktu kontak  terbaik.  Kapasitas  adsorpsi  maksimum  dapat dihitung  dari  persamaan  isoterm  adsorpsi  Langmuir yang  mengasumsikan  bahwa  permukaan  adsorben terdiri atas situs adsorpsi dimana semua adsorbat hanya teradsorpsi  pada  situs  aktif  dan  tidak  terjadi  interaksi antar adsorbat [14].
Grafik isoterm adsorpsi ion logam Pb 2+ dan Cd 2+ oleh A 1 dan A 2 disajikan pada gambar 8 dan 9 sedangkan harga kapasitas adsorpsi, tetapan adsorpsi dan energi adsorpsi disajikan pada tabel 2.
Gambar 8. Grafik isoterm Pb 2+ oleh (a) A 1 dan (b) A 2
Gambar 9. Grafik isoterm Cd 2+ oleh (a) A 1 dan (b) A 2
Tabel 2: Parameter isotherm adsorpsi Langmuir
Berdasarkan  hasil  perhitungan  persamaan  linear 1/q e versus 1/C e ,  nilai R 2 dari  grafik  sekitar  0,97  yang menunjukkan  bahwa  model  isoterm  Langmuir  sesuai dengan  penelitian  ini.  Model  adsorpsi  yang  terbentuk adalah lapisan adsorpsi monomolekuler dimana jumlah molekul  yang  teradsorpsi  tidak  akan  melebihi  jumlah situs aktif. Kapasitas adsorpsi maksimum pada A 2 lebih tinggi  untuk  kedua  ion  logam  dibandingkan  dengan  A 1 . Adsorpsi  kimia  melibatkan  energi  adsorpsi  minimal 20,92  kJ/mol,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa adsorpsi ion logam campuran Pb 2+ dan Cd 2+ oleh A 1 dan A 2 melibatkan interaksi kimia. Interaksi kimia pada proses adsorpsi  dapat  terjadi  melalui  pembentukan  kompleks dan pertukaran ion [15].
Perubahan  spektrum  FTIR  adsorben  sebelum  dan sesudah adsorpsi pada gambar 10.
Gambar 10. Spektum FTIR A 2 sebelum dan sesudah adsorpsi
Peningkatan % transmitasi pada gugus OH, C-O dan C=O setelah adsorpsi menunjukkan berkurangnya jumlah gugus aktif bebas pada adsorben. Turunnya jumlah gugus aktif  ini  disebabkan  telah  terikatnya  ion  logam  pada gugus  aktif  baik  dengan  pembentukkan  kompleks maupun pertukaran ion [16]. Selain adsorpsi secara kimia terdapat juga kontribusi adsorpsi secara fisik, sebab pada kenyataannya  hampir  tidak  semua  adsorpsi  hanya mengikuti satu jalur mekanisme saja.

## 4. Kesimpulan
Adsorben  tongkol  jagung-bulu  ayam  dan  adsorben tongkol jagung-bulu ayam modifikasi PVA telah berhasil dibuat.  Karakterisasi  adsorben  tongkol  jagung-bulu ayam  modifikasi  PVA  dengan  FTIR  menunjukkan penambahan gugus OH sedangkan karakterisasi dengan BET  menunjukkan  peningkatan  luas  permukaan,  total volume  pori  dan  ukuran  pori.  Berdasarkan  hasil karakterisasi  FTIR  penambahan  H 2 SO 4 pada  PVA  tidak menunjukkan  adanya  spektra  gugus  baru  tetapi  hanya terjadi  penambahan  gugus  OH  dari  PVA  pada  adsorben modifikasi.  Kapasitas  adsorpsi  maksimum  pada penyerapan  campuran  Pb 2+ dan  Cd 2+ oleh  adsorben tongkol  jagung-bulu  ayam  dan  adsorben  tongkol jagung-bulu  ayam  modifikasi  PVA  dicapai  pada  waktu kontak  90  menit.  Kapasitas  adsorpsi  maksimum  untuk Pb 2+ adalah 8,613 mg/g dan 9,199 mg/g sedangkan untuk Cd 2+ adalah 5,862 mg/g dan 6,752 mg/g.

## 5. Daftar Pustaka
[1]  Hilary  Arnold  Godwin,  The  biological  chemistry  of lead, Current  Opinion  in  Chemical  Biology,  5,  2,
(2001)  223-227 http://dx.doi.org/10.1016/S1367- 5931(00)00194-0
[2]  Klaus  J  Lorenz,  Karel  Kulp,  Handbook  of  cereal science  and  technology,  Marcel  Dekker,  New  York, 1991.
[3]  Pritee Goyal, Shalini Srivastava, Characterization of novel Zea mays based biomaterial designed for toxic metals biosorption, Journal of Hazardous Materials, 172, 2, (2009) 1206-1211 http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.07.125
[4]  Ismael Alejandro Aguayo-Villarreal, Adrián Bonilla- Petriciolet, Virginia Hernández-Montoya, Miguel A. Montes-Morán,  Hilda  E.  Reynel-Avila,  Batch  and column  studies  of  Zn2+  removal  from  aqueous
solution  using  chicken  feathers  as  sorbents, Chemical  Engineering  Journal,  167,  1,  (2011)  67-76 http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2010.11.107
[5]  A Abbas, M Munir, F Aslam, Removal of chromium by biosorption  using  different  agricultural  byproducts of some important cereal crops, Middle East Journal of Scientific Research, 5, (2010) 512-516
[6]  R. Leyva-Ramos, L. E. Landin-Rodriguez, S. Leyva- Ramos,  N.  A.  Medellin-Castillo,  Modification  of corncob  with  citric  acid  to  enhance  its  capacity  for adsorbing  cadmium(II)  from  water  solution, Chemical  Engineering  Journal,  180,  (2012)  113-120 http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2011.11.021
[7]  Shamik Chowdhury, Papita Das Saha, Biosorption of methylene  blue  from  aqueous  solutions  by  a  waste biomaterial: hen feathers, Applied Water Science, 2,
3, (2012) 209-219 http://dx.doi.org/10.1007/s13201- 012-0039-0
[8]  Ralph J Fessenden, Joan S Fessenden, Kimia Organik Jilid  2, ke-3.  Aloysius  Hadyana  Pudjaatmaka. Penerjemah.  Jakarta:  Erlangga.  Terjemahan  dari: Organic Chemistry, (1986)
[9]  G  Svehla,  Buku  Teks  Analisis  Anorganik  Kualitatif Makro dan  Semimikro, PT, Kalman  Media Pustaka, Jakarta, 1990.
[10] P Senthil Kumar, R Gayathri, Adsorption of Pb2+ ions from aqueous solutions  onto bael  tree leaf  powder: isotherms,  kinetics  and  thermodynamics  study, J. Eng. Sci. Technol, 4, 4, (2009) 381-399
[11]  Naoto Takeno, Atlas of Eh-pH diagrams, Geological survey of Japan open file report, 419, (2005) 102
[12] SM Khopkar, Analitik, Konsep Dasar Kimia, UI Press, Jakarta, 1990.
[13] PW Atkins, Kimia Fisika jilid II. Kartohadiprodjo II, penerjemah; Rohhadyan T, editor, in, Oxford: Oxford University  Press.  Terjemahan  dari:  Physical Chemistry, 1999.
[14] Sriyanti,  Taslimah,  Choiril  Azmiyawati,  Adsorpsi Kadmium  (II)  Pada  Bahan  Hibrida  Tiol-Silika  dari Abu Sekam Padi, Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi, 8,
2, (2005)
[15] Frank  J  Stevenson,  Humus  chemistry:  genesis, composition, reactions, John Wiley & Sons, 1994.
[16] Dragana-Linda Mitic-Stojanovic, Aleksandra Zarubica, Milovan Purenovic, Danijela Bojic, Tatjana
Andjelkovic,  Aleksandar  Lj  Bojic,  Biosorptive removal of Pb2+, Cd2+ and Zn2+ ions from water by Lagenaria vulgaris shell, Water Sa, 37, 3, (2011) 303- 312